Lichtbrechung- einiger Harze. olo 



Berücksichtigt man nun die bei möglichster Vermeidung 

 von Verfiüchtigungen festgestellten Brechungsindices sowie 

 die Schmelzpunkte, so ergeben sich folgende Differenzen: 



Da m mar: 



Brechungsindex beim Schmelzpunkte (zirka 150°). . . 1 -54041 

 Brechungsindex bei 200° 1 -52725 



Differenz. . . 0-01316 



M a n i 1 a e 1 e m i : 



Brechungsindex bei zirka 120° 1 -55872 



Brechungsindex bei 200° 1 -53420 



Differenz. .. 0-02452 



Da der Gehalt an ätherischen Ölen bei Dammar nur 

 gering, bei Elemi aber höher ist (b's 30%), ließe sich aus 

 diesem Versuche ein Schluß darauf ziehen, daß die Anwesen- 

 heit, beziehungsweise die Verflüchtigung von ätherischen Ölen 

 den Brechungsindex wenigstens mitbeeinflußt. Ob abör doch 

 nicht auch andere Ursachen diese Erscheinung hervorrufen, 

 soll damit keineswegs abgewiesen sein. Sicher ist das eine, 

 daß der Brechungsindex durch die Temperatur innerhalb 

 weiter Grenzen verschoben wird. 



Nach der den vorliegenden Ermittlungen zugrunde ge- 

 legten Methode müßte nun zu erwarten sein, daß die 

 Brechungsindices in Korrelation zum Schmelzpunkt 

 des betreffenden Harzes stehen, und zwar mehr zu den 

 unteren Schmelzpunkten, wie sie von Bamberger und Riedel 

 für die Kopale ermittelt wurden,^ weil auch bei der Her- 

 stellung der Refraktionsflächen das Entweichen von flüchtigen 

 Bestandteilen tunlichst verhindert wurde. Die Gegenüber- 

 stellung zeigt nun auch ganz deutlich diese Bezi-ehungen: Je 

 höher der Schmelzpunkt, um so höher der Brechungs- 

 index. 



1 Wiesner (14), p. 332 (Originaiuntersuchungen). 



